laß Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 23. Februar, 



Anders liegt es mit der Proportionalität von e, welche Grösse wir 

 wie üblich HALL-Effect nennen wollen, mit der Stärke des Magnet- 

 feldes. Alle bisherigen sorgfältig ausgeführten Versuche haben über- 

 einstimmend ergeben, dass bis zu den Werthen von M, zu welchen 

 man bisher gieng, bei den schwach magnetischen oder schwach dia- 

 magnetischen Metallen die Grösse e dem M proportional bleibt. 

 Versuche von Hall 1 und von von Ettingshausen und Neknst' 2 er- 

 geben dagegen für Nickel nicht mehr die erwähnte Proportionalität. 

 Hr. Hall weist an seinen Zahlen schon nach, dass der Hall -Effect im 

 Nickel viel mehr der Magnetisirung der Platten proportional sei. und 

 Hr. Gtoldhammer 3 zeigt dies an einer Beobachtungsreihe von v. Ettings- 

 hausen und Neknst, indem er für die verschiedenen Feldstärken die 

 Magnetisirung der Nickelplatte aus den bezüglichen RowxAND'schen 

 Untersuchungen berechnet. Für Co und Fe ist dagegen die Beziehung 

 des Hall- Effects zu der Magnetisirung nicht mit Sicherheit nach- 

 weisbar, da die Versuche nicht über die Grenzen, innerhalb welcher 

 die Magnetisirung der magnetisirenden Kraft proportional bleibt, hin- 

 reichend hinausgehen. 



Für eine zu entwickelnde Theorie des HALi/sehen Phänomens ist 

 es aber, wie schon Hall hervorhob, von der grössten Wichtigkeit zu 

 constatiren, ob in allen den drei stark magnetischen Metallen Fe, Co 

 und Ni der HALL-Effect genau der Magnetisirung proportional bleibt, 

 um so mehr als Nickel sich bezüglich der Rotation der Aequipotential- 

 linien umgekehrt verhält wie Eisen und Cobalt. 



Der Rotationscoefficient ist nämlich nach Hall für Eisen und 

 Cobalt positiv, für Nickel negativ. 



Ich habe es daher unternommen, noch einmal für Fe. Co und Ni den 

 HALL-Effect bis zu so hohen Magnetfeldern als ich mit den mir zu Gebot 

 stehenden Mitteln erreichen konnte (etwa 22000 (cm. _ ' /s gr.'' s sec. — ') 

 zu untersuchen und zugleich an denselben Platten, die für diese 

 Versuche dienten, die jeweilige Magnetisirung durch eine Grösse die 

 dieser Magnetisirung proportional ist zu ermitteln. Indem ich sehr 

 dünne, noch durchsichtige Platten der genannten Metalle, welche auf 

 platinirtem Glas galvanoplastisch niedergeschlagen wurden, benutzte, 

 konnte ich für alle die Feldstärken, für welche der HALL-Effect ge- 

 messen wurde, auch die Drehung der Polarisationsebene des Lichtes 

 in den im magnetischen Feld befindlichen Platten beobachten. Diese 

 Drehung ist nach der Gesammtheit der vorliegenden Untersuchungen 



1 Philosoph. Mag. Bd. 12. 1881. 



- Sitzungsberichte d. Wiener Akad. Bd. 94. 1! 



3 Wiedemann's Annalen Bd. 46. p. 98. 1892. 



